## Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)
Volume 4 Issue 1, April 2023 E-ISSN: 2716-1714
Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang ilmu Teknik Sipil.

## Testing The Compressive Strength Of Concrete With The Utilization Of Rice Husk Ash And Palm Fiber
Muh. Wonua Bhakti Aslon 1) , Irwan Lakawa 2)* , Sulaiman 3) , Sitti Hawa 4)
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
*Corresponding author. ironelakawa@gmail.com
➢ Pendahuluan
Perkembangan  jenis  konstruksi  beton  yang  meningkat  di  Indonesia  tentu  mempengaruhi penggunaan  bahan  material  penyusun  beton  yang  juga  akan  meningkat.  Berkembangnya  isu keterbatasan  sumber  daya  saat  ini,  maka  lahirlah  konsep  green  building  dengan sustainable design ,  yaitu  perancangan  bangunan  dengan  menggunakan  sumber  daya  alternatif  untuk mengurangi  kerusakan  lingkungan.  Upaya  untuk  mencegah  kerusakan  lingkungan  akibat penggunaan bahan sebagai bahan dasar beton adalah dengan melakukan inovasi pembuatan
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Beton, Kuat Tekan, Serat
Ijuk, Abu Sekam Padi
How to cite: Muh. Wonua Bhakti Aslon, Irwan Lakawa, Sulaiman, Sitti Hawa
(2023). Pengujian Kuat Tekan Beton Dengan Pemanfaatan Abu Sekam Padi Dan Serat Ijuk
Development  in  the  field  of  structure  is  currently  progressing very  rapidly  in  various  field  so  that  concrete  is  one  of  the choices  as  a  structural  material  in  building  construction, basically  concrete  is  made  by  mixing  portland  cement,  coarse aggregate,  fine  aggregate,  and  water  as  a  binder  for  these materials.  Due  to  the  development  of  the  issue  of  current resource  limitations,  the  prevention  is  by  innovating  the manufacture  of  concrete  using  palm  fiber  waste  as  an  added ingredient  from  sand  and  rice  husk  ash  waste  as  an  added ingredient  from  cement.  The  purpose  of  study  was  to  (1) analyze the compressive strength of concrete with variations ini rice  husk  ash  and  palm  fiber  (2)  analyze  the  addition  of  rice husk ash and  palm fiber with different  mixture variations  that could  affect  the  compressive  strength  of  concrete.  The  result showed  that  normal  concrete  with  an  average  compressive strength of 24.20 MPa and an increase in compressive strength with a mixture of 0.5% palm fiber and 5% rice husk ash with an average strength of 25.90 MPa without using superplasticizer, if  the variation  mixture  exceeding  the  mixed  variation  of  0.5% palm fiber and 5% rice husk ash will deacrease
beton  menggunakan  material  limbah.  Adanya  pemanfaatan  limbah  untuk  bahan  penyusun beton  diharapkan  dapat  mengurngai  efek  negatif  pada  lingkungan.  Limbah  disamping  dapat mencemari  lingkungan  dapat  juga  dimanfaatkan  sebagai  bahan  penyusun  beton  yang  ramah lingkungan dan juga mengurangi nilai ekonomi dari beton pada umumnya. Limbah yang dapat digunakan  sebagai  bahan  pengganti  penyusun  beton  adalah  abu  sekam  padi  dan  serat  ijuk (Iqbal,2020).
Pada  penelitian  terdahulu  juga  dalam  penggunaan  limbah-limbah  pertanian  sebagai  bahan tambah ( filler ) seperti abu sekam padi dan serat ijuk, dimana dalam penelitiannya abu sekam padi untuk mengurangi penggunaan semen dalam beton dan serat ijuk berguna memperkuat beton untuk  mencegah  keretakan akibat  pembebanan  dengan  menggunakan superplasticizer untuk  mendapatkan  beton  dengan  mutu  tinggi. Superplasticizer adalah  bahan  tambah  beton yang ditambahkan pada saat pengadukan beton dengan tujuan untuk menambah mutu beton dan  atau untuk membuat beton lebih  ekonomis.  Untuk  itu  saya  tertarik  meneliti limbah  abu sekam  padi  dan  serat  ijuk  dengan  berat  semen  dan  berat  pasir  tanpa  menggunakan superplasticizer .
Pada  penelitian  kali  ini,  diharapkan  penggunaan  abu  sekam  padi  dan  serat  ijuk  mencapai klasifikasi  beton  mutu  sedang  tanpa  penggunahan superplasticizer sebagai  penambah  nilai kuat tekan beton dan juga karakteristik dari penambahan abu sekam padi dan serat ijuk dalam campuran beton dapat mempermudah pekerjaan.

## ➢ Tinjauan Pustaka

## A. Karakteristik Beton
Pada  dasarnya  beton  terdiri  dari  agregat,  semen  hidrolis,  air  dan  boleh  mengandung  bahan bersifat  semen  lainnya  dan  atau  bahan  tambahan  kimia  lainnya.  Beton  dapat  mengandung sejumlah  rongga  udara  yang  terperangkap  atau  dapat  juga  rongga  udara  yang  sengaja dimasukkan melalui penambahan bahan tambahan (SNI 7656-2012).
Beton  normal  adalah  beton  yang  mempunyai  berat  isi  (2200-2500)  Kg/m²  menggunakan agregat  alam  yang  dipecah.  Untuk  memenuhi  syarat  nilai  kuat  tekan  beton  normal direncanakan  f’c=25  MPa  dengan  proporsi  campuran  didasarkan  pada  p erbandingan  berat badan. Adapun material penyusun beton antara lain (SNI 03-2834-2000).
➢ Semen Portland
Semen  adalah  bahan  campuran  kimiawi  yang  bereaksi  setelah  berhubungan  dengan  air. Semen memiliki sifat adhesi dan kohesi sehingga dapat digunakan sebagai bahan perekat. Jika semen ditambahkan agregat halus akan menjadi mortar, yang jika ditambahkan agregat kasar maka mortar akan menjadi campuran beton segar yang setelah mengeras akan menjadi beton keras.
➢ Agregat Kasar
Agregat  kasar  yang  digunakan  dalam  campuran  beton  biasanya  berupa  kerikil  dari  batuan alam  atau  dapat  berupa  batu  pecah  yang  diperoleh  dari  pemecahan  batu  dengan  ukuran butiran lebih dari 4,8 mm.
➢ Agregat Halus
Agregat  halus  adalah  agregat  dengan  ukuran  butiran  lebih  kecil  dari  4,8  mm.  agregat  yang memiliki  butiran  lebih  kecil  dari  1,2  mm  disebut  pasir  halus,  jika  lebih  kecil  dari  0,075  mm disebut silt ,  dan  jika  lebih  kecil  dari  0,002  mm  disebut clay berdasarkan  table  tekstur tanah (Saefudin, 1989).
➢ Air
Air  dalam  campuran  beton  diperlukan  agar  semen  dapat  bereaksi  membentuk  senyawa- senyawa  kimia  dan  juga  berguna  sebagai  bahan  pelumas  antara  butiran  agregat  agar campuran  beton mudah dikerjakan dan  dipadatkan. Air  juga digunakan  pada  saat perawatan beton agar dapat mengeras dengan sempurna.
Muh. Wonua Bhakti Aslon, Irwan Lakawa, Sulaiman, Sitti Hawa.
proporsi  air  dinyatakan  dalam  rasio  semen  (W/C),  yaitu  angka  yang  digunakan  menyatakan perbandingan  antara  berat  air  dibagi  dengan  berat  semen  yang  digunakan  dalam  adukan beton. beton yang padat dengan menggunakan jumlah air yang minimal namun konsisten dan derajat workability yang maksimal (Prasytia, 2021) B. Material Substitusi Campuran Beton
➢ Abu Sekam Padi
Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tentang  luas  panen  dan  produksi  padi  di  Sulawesi tenggara  pada  2020 mencapai 539.354  ton,  yang  artinya  banyak material sisa  dari padi  yang dihasilkan. Sekam padi mengandung bahan 75% mudah terbakar dan 25% berat akan menjadi abu sekam padi yang memiliki senyawa silika (SiO2) reaktif sekitar 85%-90% (Kuncoro, 2013). Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tentang  luas  panen  dan  produksi  padi  di  Sulawesi tenggara  pada  2020 mencapai 539.354  ton,  yang  artinya  banyak material sisa  dari padi  yang dihasilkan. Sekam padi mengandung bahan 75% mudah terbakar dan 25% berat akan menjadi abu sekam padi yang memiliki senyawa silika (SiO2) reaktif sekitar 85%-90% (Kuncoro, 2013). Melalui reaksi antara silika (SiO2) pada abu sekam padi dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)2) dari  hasil  produk  hidrasi  semen  akan  menghasilkan  kalsium  silikat  hidrat  (CSH)  yang  dapat meningkatkan kekuatan pada beton (Lubis, 2004). Adapun kadar kimia abu sekam padi sebagai berikut.
Tabel 1 Komposisi Kimia Abu Sekam Padi BAHAN Origin (%) 400 (%) 600 (%) 700 (%) 1000 (%) SiO2 88,01 88,08 88,67 92,15 95,48 MgO 1,71 1,13 0,84 0,51 0,59 SO3 1,12 0,83 0,81 0,79 0,09 CaO 2,56 2,02 1,73 1,60 1,16 K2O 5,26 6,48 6,41 3,94 1,28 Na2O 0,79 0,76 1,09 0,99 0,73 TiO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fe2O3 0,29 0,74 0,46 0,00 0,43 ➢ Serat Ijuk
Ijuk  merupakan  bahan  alami  yang  dihasilkan  oleh  pangkal  pelepa  pohon  aren  ( arenga pinnata ) yaitu sejenis tumbuhan bangsa palma. Serat ijuk merupakan zat alkali (NaOH) yang bersifat  alami  ( Natural  Fiber ),  Karakteristik  serat  ijuk  yang  diperoleh  massa  jenis  serat  ijuk sebesar  1,136  gram/cm³,  semakin  kecil  diameter  serat,  maka  kekuatan  tarik  semakin  tinggi. Kekuatan terbesar pada kelompok serat ijuk berdiameter kecil (0,25-0,35 mm) adalah sebesar 208,22 MPa, regangan 0,192%, modulus elastisitas 5,37 Gpa dibandingkan kelompok serat ijuk dengan  diameter  besar  (0,46-0,55  mm)  sebesar  198,15  MPa,  regangan  0,37%  modulus elastisitas 2,84 Gpa (Munandar, 2013). Kandungan kimia yang terdapat pada serat ijuk sebagai berikut.
Tabel 2 Komposisi Kandungan Serat Ijuk
NaOH Kandungan Komposisi Kandungan Serat Ijuk Hemi Selulosa (%) Selulosa (%) Silikat (%) Lignin (%) 0% 15,88 30,10 0,25 52,87 2% 14,14 30,00 0,22 51,88 5% 12,73 29,91 0,19 51,81
10% 11,70 27,04 0,15 51,31
Pengujian  kuat  tekan  beton berdasarkan  SNI  1974:2011  tata  cara  pengujian  beton berbentuk silinder, dengan benda uji berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. hitungan benda uji dengan  membagi  beban  maksimum  yang  diterima  oleh  benda  uji  selama  pengujian  dengan luas  penampang  melintang  rata  yang  ditentukan  sebagai  mana  yang  diuraikan  pada  pasal  5 dan nyatakan hasilnya dengan dibulatkan ke 1 (Satu) decimal dengan satuan 0,1 Mpa.
fc = 𝑃 𝐴
Keterangan :
Fc  = Kuat tekan beton (MPa)
P = Beban Maksimum Yang Bekerja, Terbaca Dalam Alat Uji (N)
A = Luas penampang ( 𝑚𝑚 2 )

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  eksperimental  yaitu  dengan melakukakn  serangkain  pengujian  di  laboratorium.  Adapun  langkah – langkah  analisis  yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yaitu:
➢ Melakukan  pemeriksaan  dari  persyaratan  bahan  penyusun  beton  seperti,  Pasir  yang diambil  dari  Pohara, Batu  pecah dari  Moramo,  abu  sekam  padi diambil  dari  desa  sidang kasih dan serat ijuk berasal dari pohon aren yang diambil dari desa lakomea.
➢ Menghitung  kebutuhan  dari  bahan  komposisi  bahan  penyusun  beton,  seperti  semen, pasir, kerikil, abu sekam padi sebagai bahan tambah semen dan serat ijuk bahan tambah pasir.
➢ Membuat  benda  uji  dari  komposisi  yang  telah  dihitung  dalam  hal  ini  komposisi penambahan  abu  sekam  padi  dengan  persentase  0%  (0.000Kg),  5%  (0.213Kg),  10% (0.427Kg),  dan  15%  (0.641Kg)  dari  berat  semen  dan  penambahan  serat  ijuk  dengan persentase 0% (0.000Kg), 0.5% (0.0003Kg), 1% (0.0007Kg), dan 2% (0.0014Kg) dari berat pasir.
➢ Melaksanakan pengujian slump test untuk mengetahu karakteristik kekentalan dari beton segar yang di tambahkan limbah tempurung kelapa.
➢ Melaksanakan  perawatan  beton  (curring)  dengan  cara  beton  dilakukannya  perendaman beton.
➢ Melakasakan pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari.
➢ Menentukan  perbandingan  nilai  slump  yang  di  dapat  dari  komposisi  yang  telah  di rencanakan
➢ Menentukan  perbandingan  kuat  tekan  dengan  masing-  masing  persentase  penambahan limbah abu sekam padi dan serat ijuk.
4. Hasil dan Pembahasan

## A. Pemeriksaan Bahan Material Agregat Kasar
1) Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles pengujian  ini  untuk  menentukan  ketahanan  agregat  kasar  terhadap  keausan  dengan menggunakan  mesin  abrasi  Los  Angeles.  Tujuannya  untuk  mengetahui  angka  keausan  yang dinyatakan  dengan  perbandingan  antara  berat  bahan  aus  terhadap  berat  semula  dalam satuan  persen.  Hasilnya  dapat  digunakan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  bahan perkerasan jalan atau konstruksi beton. Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles agregat kasar terdapat pada grafik 1.
Muh. Wonua Bhakti Aslon, Irwan Lakawa, Sulaiman, Sitti Hawa.

## Grafik 1 Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
Pada  grafik  1  dapat  dijelaskan  jika  nilai  keausan  yang  diperoleh  >  40%,  maka  agregat  kasar yang  diuji  tidak  baik  digunakan  untuk  material  beton  dan  sebaliknya  jika  nilai  keausan  yang diperoleh  <  40%,  maka  agregat  kasar  yang  diuji  baik  digunakan  sebagai  material  beton.  Nilai keausan  rata-rata  dari  pengujian  ini  diperoleh  31,96%  dan  ternyata  lebih  kecil  dari  40% sehingga  agregat  kasar  ini  dapat  digunakan  dalam  pengujian  beton  dengan  pemanfaatan limbah serat ijuk dan abu sekam padi.
2) Uji Bobot Isi Dan Rongga Udara Dalam Agregat Kasar
Metode  ini  terutama  digunakan  untuk  menentukan  gradasi  material  berupa  agregat.  Hasil tersebut  biasanya  digunakan  untuk  menentukan  ukuran  distribusi  partikel  dengan  syarat- syarat spesifikasi yang dapat dipakai dan  untuk  menyediahkan data  penting dalam  mengatur produksi dari berbagai macam agregat dan campuran yang mengandung agregat.

## Grafik 2 Pengujian Bobot Isi Dan Rongga Udara Batu Pecah ½ Moramo
Pada pengambilan data grafik 2 diatas dapat dilihat pada nomor saringan 1” (25,4mm) jumlah butir terlewat adalah 100% dan yang tertahan adalah 0%, pada nomor saringan 3/4” (19mm) jumlah butir terlewat adalah 96,13% dan yang tertahan sebanyak 3,87%, pada nomor saringan
5000 5000 3352 3533 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Cara I Cara II Jum la h A grega t KEAUSAN AGREGAT DENGAN MESIN
ABRASI LOS ANGELES
Sebelum Sesudah
pengujian I Pengujian II Pengujian III Gembur 1.346 1.389 1.332 Padat 1.498 1.503
1.483 1.346 1.389 1.332 1.498
1.503
1.483 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 N IL A I B ER A T ISI B EN DA
U JI PENGUJIAN BOBOT ISI DAN RONGGA UDARA

## AGREGAT KASAR 1/2 MORAMO
3/8”  (9,5mm)  jumlah  butir  terlewat  adalah  3,67%  dan  yang  tertahan  adalah  96,33%,  pada nomor saringan #4 (4,75mm) jumlah  butir  terlewat adalah  0,20% dan  yang  tertahan 99,80%, pada nomor saringan #8 (2,36mm) jumlah butir terlewat adalah 0% dan yang tertahan 100%, dan pada nomor saringan #16 (1,18mm) tidak ada yang tertahan dikarenakan pada saringan #8 (2,36mm)  yang  tertahan  adalah  100%.  Pengujian  dilakukan  menggunakan  susunan  saringan berukuran  nominal  maksimum  19mm  berdasarkan  spesifikasi  umum  2018  divisi  7  yang digunakan pada laboratorium tempat pengujian.

## B. Pemeriksaan Bahan Material Agregat Halus
1) Uji Bobot Isi Dan Rongga Udara Dalam Agregat Halus

## Grafik 3 Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara Pasir Pohara
Pada grafik 3 dapat dijelakan pada pengujian bobot isi pengujian 1, pengujian 2 dan pengujian 3 memiliki nilai bobot isi yang berbeda dari ketiga bobot isi yang berbeda maka akan di ambil bobot isi rata – rata dari ketiga pengujian tersebut yaitu rata- rata bobot isi gembur 1,647 kg dan rata – rata bobot isi gembur adalah 1,827.
2) Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus
Berat  jenis  curah  pada  umumnya  digunakan  dalam  menghitung  volume  yang  ditempati  oleh agregat dalam berbagai campuran yang mengandung agregat termaksud beton semen, beton aspal dan campuran lain yang diproporsikan atau dianalisis berdasarkan volume absolut. Berat jenis curah yang ditentukan pada kondisi jenuh kering permukaan digunakan apabila agregat dalam keadaan basah yaitu kondisi penyerapan sudah terpenuhi, sedangkan berat jenis curah yang ditentukan pada kondisi kering oven digunakan untuk menghitung ketika agregat dalam keadaan kering atau diasumsikan kering.
pengujian I Pengujian II Pengujian III Gembur 1.647 1.648 1.647 Padat 1.812 1.836 1.832 1.647 1.648
1.647
1.812 1.836 1.832 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 N IL A I BE RA T I SI BE N DA U JI

## PENGUJIAN BOBOT ISI DAN RONGGA UDARA
AGREGAT HALUS (PASIR POHARA) Gembur Padat
Muh. Wonua Bhakti Aslon, Irwan Lakawa, Sulaiman, Sitti Hawa.

## Grafik 4 Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Pasir Pohara
Pada grafik  4  dapat  dijelaskan  bahwa  berat  jenis  pada  pengujian  I  yaitu  2,61  dan  berat  jenis pengujian II yaitu 2,61 jadi dari kedua pengujian tersebut di ambil rata – rata nya adalah 2,61, kemudian berat jenis kering permukaan (SSD) pada pengujian I yaitu 2,64 dan pada pengujian II yaitu 2.64 jadi dari kedua pengujian tersebut diambil rata – ratanya adalah 2,64, kemudian berat jenis kering semu (Apparent) pada pengujian I yaitu 2.68 dan pada pengujian II yaitu 2,68 jadi dari kedua pengujian tersebut diambil rata – ratanya adalah 2,68, kemudian penyerapan (Absorsion)    pada  pengujian  I  yaitu  1,03  dan  pada  pengujian  II  yaitu  0,99  jadi  dari  kedua pengujian  tersebut  diambil  rata – ratanya  adalah  1,01.  berat  minimum  pengujian  berat  jenis agregat kasar adalah 2 Kg dan penyerapan airnya tidak kurang dari 1Kg. Disimpulkan agregat yang di uji dapat digunakan untuk pengujian beton.
3) Pemeriksaan Kotoran Organik Agregat Halus
Tujuan  dari  pemeriksaan  kotoran  organic  adalah  bahan  organic  yang  terdapat  didalam  pasir alam,  ini  menimbulkan  efek  yang  merugikan  terhadap  mortar  atau  beton.  Adapun  cara melakukan pengujian kotoran organik adalah:
Gambar 1 Pengujian Kotoran Organik Pada Agregat Kasar
Pada  gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  pasir  pohara  setelah  melalui  perendaman  didalam larutan  NaOH,  Selama  24  jam  maka  hasilnya  menunjukkan  berada  pada  nomor  2,  jadi  pasir pohara  dinyatakan  dapat  digunakan  dalam  penelitian.  Agregat  halus  yang  tidak  memenuhi spesifikasi jika hasil pengujian nya menunjukkan nomor warna di atas 4.
Pengujian I Pengujian II BJ Kering (Bulk) 2.61 2.61 BJ Kering Permukaan (SSD) 2.64 2.64 BJ Semu (Apparent) 2.68 2.68 Penyerapan (Absorsion) 1.03 0.99 2.61 2.61 2.64 2.64 2.68 2.68 1.03 0.99 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 N IL A I B ER A T J EN IS PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS
BJ Kering (Bulk) BJ Kering Permukaan (SSD) BJ Semu (Apparent) Penyerapan (Absorsion)

## C. Karakteristik Beton Segar Dengan Campuran Serat Ijuk Dan Abu Sekam Padi
Untuk  mengetahui  karakteriktik  beton  segar  harus  dilakukan  pengujian  slump  beton  dimana pengujian  ini  untuk  mengetahui  besaran  kekentalan  (viscocity)/  plastisitas  dan  kohesif  dari beton segar.
Grafik 5 Pengujian Slump Test Pada  grafik  5  dapat  dianalisa    bahwa  semakin  besar  penambahan  serat  ijuk  dan  abu  sekam padi  maka  tingkat  karakteristik  beton  akan  menurun  dikarenakan  serat  ijuk  dapat  larut sehingga menambah komposisi air, sedangkan abu sekam padi menambah reaksi semen.

## D. Besar Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Serat Ijuk Dan Abu Sekam Padi
Berdasarkan  uji  Laboratorium  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Laboratorium  Dinas  Sumber  Daya Air  Dan  Bina  Marga  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  maka  didapatkan  besaran  kuat  tekan  beton dari  bahan  tambah  limbah  serat  ijuk  sebagai  bahan  substitusi  pasir  dan  abu  sekam  padi sebagai  bahan  tambah  dari  semen  dengan  ukuran  presentase  campuran  yang  bervariasi dengan ukuran silinder 15 cm x 30 cm.
Grafik 6 Besar Kuat Tekan Beton Pada Umur 7 Hari
Berdasarkan  gambar  4.11  grafik  besar  kuat  tekan  beton  dapat  dilihat  bahwa  perbandingan persentase  dari  beton  normal  (sampel  A),  dan  beton  berbahan  tambah  serat  ijuk  dan  abu
12.00 11.80 11.50 11.20
11.70 11.40 11.10 11.60 11.40 10.90 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 A B C D E F G H I J N il ai Slum p T es t (cm ) Jenis Benda Uji

## PENGUJIAN SLUMP TEST
24.20 25.90 22.93 17.83
21.23 19.75 20.81 24.20 19.53 12.74 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 A B C D
E F G H I J K u at Teka n Rat a -Rat a (M P a) JENIS BENDA UJI KUAT TEKAN BETON f'c 20 MPa

## PADA UMUR 28 HARI
Muh. Wonua Bhakti Aslon, Irwan Lakawa, Sulaiman, Sitti Hawa.
sekam padi dapat memenuhi mutu f’ c 20 MPa dengan pemakaian limbah 0.5% serat ijuk dan 5% abu sekam padi. Jika persentase penggunaan limbah lebih dari 0.5% serat ijuk dan 5% abu sekam padi maka akan menurunkan mutu yang didapatkan.
5. Kesimpulan
Didapatkan beton normal dengan kuat tekan rata-rata adalah 24,20 Mpa atau  24,20 N/mm² sama dengan K 292 Kg/cm² dan terjadi peningkatan kuat tekan dengan variasi campuran serat ijuk  0,5%  dan  abu  sekam padi 5% dengan  kuat  tekan  rata-rata  adalah  25,90  Mpa atau 25,90 N/mm² sama dengan K 312 Kg/cm².
Perbandingan persentase antara beton normal dan beton berbahan tambah serat ijuk dan abu sekam  padi  dapat  memenuhi  mutu  f’c  20  MPa  atau  K  240  Kg/cm²  dengan  variasi  campuran 0.5% serat ijuk dan 5% abu sekam padi, dan akan terjadi penurunan mutu beton jika melebihi variasi campuran 0.5% serat ijuk dan 5% abu sekam padi.

## REFERENSI
Hwang,  C.  L.  2002. “Properties  of  Cement  Paste  Containing  Rice  Husk  Ash” ,  Doctoral Dissertation, Universitas Riau, Riau
Iqbal, R. M., Hayu, G. A. 2020. “Pemanfaatan Abu Sekam Padi 10% Dan Limbah Kaca Sebagai Substitusi  Pada  Campuran  Beton  Mutu  F’c  23  Mpa” ,  Jurnal  Sondir,  Universitas Pertamina, Malang.
Lubis,  R.,  Harahap,  M.  H.  2015. “Pengaruh  Penambahan  Serat  Ijuk  Dan  Tempurung  Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton” , Jurnal Einstein,  Universitas Negeri Medan, Medan.
Prasytia, A. 2021. “Hasil Kekuatan Beton Self -Compacting Concrete Dengan FAS Yang Berbeda Terhadap  Pengunaan  Abu  Sekam  Padi  Dan  Serat  Ijuk  Dengan  Variasi  Dari  Berat Binder” ,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Teknik,  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara, Medan.
Munandar,  I.,  Savetlana,  S.,  Sugiyanto.  2013. “Kekuatan  Tarik  Serat  Ijuk  (Arenga  Pinnata Merr)”, Jurnal FEMA, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
SNI  03-2834- 2000.  “ Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal ”,ICS 91.100.30, Badan Standardisasi Nasional.
SNI  1974:2011.  “ Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Benda  Uji  Silinder” .  Standar  Nasional Indonesia
SNI  7656:2012.    “ P emilihan  Campuran  Untuk  Beton  Normal,  Beton  Berat  dan  Beton  Massa”.

## Standar Nasional Indonesia
SNI 03-1972- 1990. “ Metode Pengujian Slump Beton”. Standar Nasional Indonesia